Calcium Hydroxide and Calcium Carbonate 



347 



Abb. 3. ZnS in Gcmisch aus 30 "„ LiCl 70 "„ NaCI gegliiht. 

 a) 5 Minuten, b) 10 Minulen, c) 22 Minulen. Vergr. 60000 . 



als Fremdsalz oder bei einem Gemisch aus NaCI 

 und LiCl in weit geringerem Masse Wurtzit gebildet 

 als bei NaCl-Zusatz allein. Bei reinem ZnS macht 

 sich erst oberhalb 900 C ein (Jbergang von der 

 kubisch dichtesten zur hexagonal dichtesten Kugel- 

 packung bemerkbar. 



Fiir die Deutung des Mechanismus der Wurtzit- 

 bildung ist es wichtig, dali der Wurtzitanteil (neben 

 der Blende) nur solange zunimmt, als noch die 

 mittlere KorngroBe wiichst. 



Das bevorzugte Wachstum in kubischer oder 

 hexagonaler Form driickt sich auch in der Mor- 

 phologie der Kristalle aus. Blende entsteht bei im 



wcsentlichen zweidimensionalen Wachstum (Zusatz 

 von LiCl oder einer Mischung von 30 % LiCl + 

 70 % NaCI Oder Na.SO, -Zusatz). Wurtzit tritt neben 

 Blende bei drcidimensionalcm Wachstum auf. Das 

 Stereobild zeigt dcutlich die kugelige Gestalt der 

 Kristallite zum Teil mit ebcnen Begrenzungen. Um 

 zu kliiren, ob das Wachstum durch Sublimation 

 erfolgt, wurde mit NaCI versetztes ZnS direkt auf 

 den Objckttriigerblenden bei 600 C mehrere Male 

 hintereinander gegliiht. Zwischendurch wurdcn Je- 

 wells eiektronenmikroskopische Aufnahmen herge- 

 stellt. In cincr Parallelversuchsreihe wurden fiir die 

 gleichcn Gesamtgliihzeiten von 0, 5, 10 und 22 Mi- 

 nuten jeweils frisch priipariertc Proben verwendet. 

 Die Ergebnisse beider Versuchsreihen sind identisch 

 und lassen praktisch kein Wachstum erkennen. Man 

 kann daraus schlieBen, daB das Wachstum nicht 

 iiber die Dampfphase geht. 



Bettet man dieselbe Substanz in cine Schmelze 

 aus NaCI ■ LiCl ein, deren Schmelzpunkt bei 580 C 

 liegt und gliiht wie vorher, so vergroBern sich die 

 Kristalle erheblich (Abb. 3). 



Es ist demnach anzunehmen, daB das Wachstum 

 mit einer Diffusion des ZnS oder der beiden lonen 

 durch die Fremdsalzschicht verkniipft ist. Dafiir 

 spricht auch der Befund, daB erst bei mindestens 

 monomolekularer Bedeckung derZnS-Kristallite mit 

 Fremdsalz das Wachstum fiir eine gegebene Gliih- 

 temperatur optimal wird. 



Die Schmelztemperatur des NaCI liegt mit 800 C 

 betrachtlich iiber der Gliihtemperatur von 600 . 

 Man kann jedoch annehmen, daB in einer Schicht 

 von wenigen Molekiilen Dicke bei 600 das Kristall- 

 gitter bereits bis zu einem quasifliissigen Zustand 

 gestort ist. Unter Umstanden liegt auch eine Schmelz- 

 schicht aus einem Gemisch von NaCI undZnCL, vor. 



Es kann wohl auch hier angenommcn werden. 

 daB das Wachstum durch Diffusion der Partikel 

 durch eine geschmolzene oder doch stark gitter- 

 gestorte Fremdsalzschicht erfolgt. 



Ausfiihrliche Ergebnisse soUen spiiter veroffent- 

 licht werden. 



LiTERATUR 



Leverenz, H. W., Science 109, 183 (1949). 



Electron-microscopical Investigations of Calcium HycJroxide 



and Calcium Carbonate 



G. SCHIMMEL 



Baitcllc I list it lit, Frankfurt a. M. 



The Battelle-Institut, Frankfurt /Main, has been 

 requested to examine the structure of calcium 

 hydroxide and calcium carbonate by means of the 

 electron microscope. There are only two older publi- 



cations regarding this Held by O. E. RadczewskI, 

 H. O. Muilcr, and W. Eitel (1939) which belong to 

 the earliest papers on electron-microscopical in- 

 vestigations. The authors stated that calcium hy- 



